212 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



Nr. 17. 



Gefunden wurde in den Auswitterungen ausser einigen 

 in Suren unlslichen und etwas organischen Substanzen 

 CaCOg, Ca(N0 3 ) 2 , CaS0 4 , MgSO + . MgCL, Na,CO s , Na 2 S0 4 , 

 NaN0 3 , NaCl, KN0 3 , KCl, Fe 2 3 . 



Nach diesen Untersuchungen gehrt zu den hervor- 

 ragendsten Bestandtheilen der analysirten Auswitterungen 

 das schwefelsaure Natron. Sein Ursprung leitet sich 

 aus verschiedenen Quellen her. Zunchst aus dem 

 Thone, welcher zur [Herstellung der Ziegelsteine diente. 

 Alle Thone enthalten kleine Mengen von Alkalien 

 und von Schwefelsure, letztere gewhnlich an Kalkerde 

 gebunden. Sie haben diese Bestandtheite aus den feld- 

 spathhaltigen Gesteinen entnommen, durch deren Verwitte- 

 rung sie einst entstanden. Folgende chemische Bestand- 

 teile sind im Mittel in den norddeutschen Thonen ent- 

 halten : 



60 % Kieselerde, 30 % Thonerde, 10 % Wasser, 

 2 bis 5 % Eisenoxydhydrat, kohlensaure und schwefel- 

 saure Kalkerde, kohlensaure und kieselsaure Alkalien, 

 kieselsaure Magnesia, salpetersaure Salze und Humus- 

 substanzen. 



In der Nhe des Meeres ist noch Chlornatrium in 

 den Thonen zu finden. Hie und da ist die kohlensaure 

 Kalkerde in erheblicherer Menge in den Thonen zu finden. 

 Hannoversche Ziegelthone enthalten 0,5 bis 0,6% Schwefel- 

 sure und 0,4 bis 0,7 % Alkalien. Andere bessere Thone, 

 die zur Porzellanbereitung dienen, deutschen resp. fran- 

 zsischen Ursprungs, enthalten bis zu 4 % Kali und Na- 

 tron, ausserdem etwa 1 % Magnesia. 



Eine zweite Quelle, aus welcher die schwefelsauren 

 Alkalien der Auswitterungen stammen, ist der Kalkmrtel, 

 resp. der Cement, mittels welches die gebrannten Steine 

 zusammengemauert wurden. Alle Kalke und Cemente, 

 welche zu diesem Zwecke verwandt werden, enthalten 

 geringe Beimengungen von kohlensauren, schwefelsauren 

 und Chlor-Alkalien. Whrend und bald nach erfolgtem 

 Vermauern der Steine zersetzen sich die in dem Mrtel 

 oder Cement enthaltenen Alkalien mit der schwefelsauren 

 Kalkerde, die in den Steinen sich befindet, und bilden 

 schwefelsaure Alkalien und kohlensaure Kalkerde. Letztere 

 bleibt, da sie unlslich ist, in den Steinen zurck, wh- 

 rend die in Wasser gelsten schwefelsauren Alkalien den 

 Stein durchdringen, an der Oberflche desselben allmh- 

 lich durch Verdunsten Wasser verlieren und als weisser 

 Beschlag auskrystallisiren. 



Eine dritte Quelle der Bildung von schwefelsauren 

 Alkalien in den Auswitterungen der Mauersteine ist in den 

 Steinkohlen zu suchen, mittels welcher die betreffenden 

 Steine gebrannt wurden. Die bei dieser Verbrennung auf- 

 tretenden Gase enthalten stets Schwefelsure und schwef- 

 lige Sure, und da die Verbrennungsgase direet mit den 

 Steinen in Berhrung kommen, so ist es leicht erklrlich, 

 dass diese Suren sich mit der Kalkerde der Steine ver- 

 binden. Die schweflige Sure oxydirt sich whrend dieses 

 Processen und wird ebenfalls zu Schwefelsure und so 

 entstehen an denjenigen Theilen der Steine, welche mit 

 den Verbrennungsgasen in Berhrung treten; nicht unbe- 

 deutende Mengen schwefelsaurer Kalkerde. Diese letztere 

 setzt sich mit den Alkalien des Mrtels zu schwefelsauren 

 Alkalien um. 



Das schwefelsaure Natron ist ein in Wasser leicht 

 lsliches Salz. Wenn aus diesem Umstnde der Schluss 

 gezogen werden sollte, dass sich dasselbe durch die mit 

 ihm etwa in Berhrung kommenden atmosphrischen 

 Niederschlge leicht auflst und auf diese Weise von 

 den Steinen abgesplt wird, so ist solches fr gewhnlich 

 doch nicht der Fall; denn in dem Maasse, als sich das 

 Salz lst, dringt die Lsung in den porsen Stein zurck, 

 setzt sich in ihm wieder fest, um bei trockener Witterung 



von Neuem auszukrystallisiren. Dieser Vorgang wieder- 

 holt sich bei jedem die Mauer durchnssenden Regenfallc; 

 nur wenig von der Salzlsung gelaugt bis zum Erdboden, 

 das meiste dringt in die Steine zurck. 



Bei Mauerwerken, welche mit Cement gefugt wurden, 

 treten die Auswitterungen von schwefelsauren Alkalien 

 noch reichlicher auf, als bei solchen, welche mit gewhn- 

 lichem Kalk aufgefhrt wurden, weil Cement reicher an 

 Alkalien ist, als Mauerkalk. 



Der Gehalt an schwefelsaurer Kalkerde (Gyps) in 

 den Auswitterungen hat denselben Ursprung, wie der der 

 vorerwhnten schwefelsauren Alkalien. Zum Theil ist der 

 Gyps schon als solcher in den Thonen enthalten, aus 

 denen die Steine gebrannt wurden; zum Theil rhrt die 

 in ihm enthaltene Schwefelsure aus den Verbrennuugs- 

 gasen der Steinkohlen her; zum Theil ist sie in dem 

 Mrtel und dem Wasser enthalten, die zum Vermauern 

 dienten. 



Die in den Auswitterungen enthaltene kohlensaure 

 Kalkerde leitet ihren Ursprung aus der in Wasser gelsten 

 Kalkerde des Mrtels her. Diese verbindet sich, wenn 

 sie an die Aussenflche der Mauer tritt, mit der Kohlen- 

 sure der Atmosphre und wird dadurch unlslich. Die 

 kohlensaure Kalkerde ist der bleibende Bestandteil der 

 Auswitterungen, weil sie den atmosphrischen Nieder- 

 schlgen vollstndig widersteht. Sie bildet sich haupt- 

 schlich auf frisch angelegten oder frisch verputzten 

 Mauerwerken. 



Das Chlornatrium der Auswitterungen stammt theils 

 aus dem Wasser, mittels welches der zum Vermauern 

 dienende Kalk angerhrt wurde, zum Theil aus den 

 Steinen selbst. Das Chlornatrium kann bei Berhrung 

 mit Kalksalzen sich leicht in Chlorcalcium umsetzen, ein 

 sehr hygroskopisches Salz und als solches einer der ge- 

 fhrlichsten Bestandteile der Mauersteine, welcher diese 

 stets feucht erhlt und so allmhlich das Stein- und Mrtel- 

 material auflst. 



Die organischen Bestandtheile der Auswitterungen 

 leiten ihren Ursprung aus dem Staube der Atmosphre 

 her und aus Pilzwucherungen, die in den Auswitterungen 

 vor sich gehen. Durch das Mikroskop sind die ver- 

 schiedenen organischen Bestandtheile des atmosphrischen 

 Staubes leicht darin zu erkennen, pflanzliche Theilchen, 

 Spinnwebe, Pilzsporen und andere Mikroorganismen. 



Der interessanteste Bestandteil der Auswitterungen 

 ist jedenfalls die Salpetersure, welche in den Auswitte- 

 rungen an Alkalien und Kalkerde gebunden ist. Sie 

 kann nur zu einem kleinen Theile als ein Bestandtheil 

 der Mauersteine angesehen werden. H. untersuchte einige 

 Steine, welche aus renommirten Ziegeleien bei'Danzig be- 

 zogen waren, auf ihren Gehalt an Salpetersure und fand 

 in ihnen auf den Stein im Gewichte von 3 1 /., bis 4 Kilo- 

 gramm nur 0,00017 bis 0,004 Gramm Salpetersure. Das 

 ist usserst wenig und kann bei den Auswitterungen kaum 

 ins Gewicht fallen. Es ist vielmehr anzunehmen, dass 

 die Salpetersure der Hauptsache nach aus der atmo- 

 sphrischen Luft stammt, in welcher sie als solche vor- 

 handen ist, und von wo aus sie in den Stein hinein- 

 gelangen kann, oder dass der Ammoniakgehalt der Luft 

 in den porsen Stein dringt und sich dort zu Salpeter- 

 sure oxydirt. Da wo die Mauern auf salpcterhaltigem 

 Erdboden stehen, knnen salpetersaure Salze auch bis 

 zu einer gewissen Hhe in den Mauern aufsteigen. Am- 

 moniak ist erwiesener Maassen berall in mehr oder minder 

 grosser Menge in der Atmosphre enthalten. Es leitet 

 seinen Ursprung darin aus Verwesungs- und Verbrennungs- 

 processen stickstoffhaltiger organischer Stoe her und 

 befindet sich stets in Verbindung mit Kohlensure oder 

 einer anderen flchtigen Sure. 



